des bouches à feu en fonte et en bronze , etc. 4'^S 



aspect luisant. Elle ne contient pas de stratification de schiste ou de 

 grés , elle est légère , friable et connue sous le nom de houille 

 chaude , demi-grasse. 



ARTICLE m. 

 COKOUITE DES FOUftMEIlUX A RÉVERBËIIE. 



Le fourneau étant chargé et les moules encagés dans la fosse à 

 canons, on met le feu au combustible par un peu de paille enflam- 

 méequ'on tient sous la grille. Il est imponant de pouvoir observer 

 l'intérieur du fourneau. A cet effet, on regarde de temps en temps 

 par le gvichel de la porte de chargement ou de brassage. Le gui- 

 chei est un petit trou percé au centre de la porte , qu'on bouche par 

 un tampon d'argile après qu'on a observé le fourneau. 



On remarque si tous les morceaux de fonte entrent également en 

 fusion , s'il ne se forme pas trop de laitiers, si le fourneau marche 

 bien, si la flamme est claire et active. De temps en temps- on re- 

 charge la grille par le trou de chauffe qu'on ferme ensuite exacte- 

 ment. On reconnaît que le feu marche bien, à la flamme qui sort 

 de la cheminée et qui doit être claire et courte. 



Le feu doit être conduit progressivement pour empêcher le métal 

 d'entrer en- fusion avant que l'intérieur du fourneau et principale- 

 ment la sole aient eu le temps d'acquérir un haut degré de cha- 

 leur. Deux heures et demie après la mise à feu (plus ou moins), la 

 fonte est ordinairement liquéfiée. Mais il arrive souvent que la sole 

 est recouverte d'une couche de métal qui s'est refroidi en coulant et 

 qui, restant à l'état pâteux, ferait manquer la coulée si l'on n'y portait 

 remède. 



Pour reconnaître l'état du fourneau , on ouvre la porte de bras- 

 sage , et l'on promène un rable (fig. 12, planche XI), sur le fond 

 du bassin. On ramène à la surface les parties de métal seulement 

 ramollies , pour les exposera la chaleur de la flamme : on les brise, 

 on les divise et on les mélange avec le reste de la charge. Ces ma- 

 nœuvres font acquérir la température générale du fourneau à ces 

 parties de métal qui ne sont que ramollies ou pâteuses. Il faut en 

 agir de même avec les morceaux de fonte ou de masselottes qui ré- 

 sistent à la fusion; on prévient ainsi la formation du carcas et le 

 déchet qui en est la suite. Le brassage doit diirei- jusqu'à ce que la 

 sole soit enlièrement débarrassée du niéial qui s'y serait attaché à 



